ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАНЕЛЬ

Полезная модель относится к конструкции планера летательного аппарата.
Известны трехслойные панели, состоящие из графитных композитных обшивок, и заполнителя из бальзы, армированного по длине плоскими перегородками из графитного композита. Испытания этих панелей подтвердили, что отсек фюзеляжа сможет выдержать расчетные нагрузки при массе, составляющей около 65% массы конструкции из алюминиевого сплава. Несмотря на выигрыш в весе, подобные панели трудоемки в изготовлении и в настоящее время они не получили широкого распространения. (Композитные материалы в конструкции летательных аппаратов, г.Москва. Машиностроение. 1975 г., стр.56) - [1].
Известны трехслойные панели с заполнителем из вспенивающихся материалов (пенопластов). Пенопласт жесткий заливочный ПУ-101, ПУ-101Б получают на месте применения вспениванием смеси жидких компонентов в формах или непосредственно в конструкциях. Он имеет незначительные относительные жесткости и, таким образом, обладает плохой опорной способностью. Применяется в качестве легкого заполнителя изделий конструкционного и радиотехнического назначения. (Авиационные материалы, том 7, часть 2. Термопластичные материалы и пенопласты. г.Москва. ОНТИ. 1977 г., стр.192) - [2].
в
-в
2
2
Известны трехслойные панели с сотовыми клееными заполнителями ПСП-1 из полимерной каландрированной бумаги с шестигранной формой ячейки. При сжатии, сдвиге и кручении происходит разрушение этой панели от местной и общей потери устойчивости сотового заполнителя. Для заполнителя с шириной ячейки а=4,2 мм, предел прочности на растяжение σ=16 кгс/см, а на сжатие всего σ=4 кгс/см, что объясняется потерей
устойчивости сот при сжатии. (Заполнители сотовые клееные ПСП-1, ОСТ 1 00851-77.) - [3].
ф
в
-в
Известны трехслойные панели с сотовыми клееными заполнителями из фольги АМг2-Н с шестигранной формой ячейки. При сжатии, сдвиге и кручении происходит разрушение этой панели от местной и общей потери устойчивости сотового заполнителя. Для заполнителя с шириной ячейки а=5,0 мм и толщиной фольги δ=0,04 мм предел прочности на растяжение σ=3,1 МПа, а на сжатие всего σ=1,1 МПа, что объясняется потерей устойчивости сот при сжатии. (Заполнители сотовые клееные, ОСТ 1 00728-75.) - [4].
Для сравнительного анализа с заявляемой полезной моделью взята трехслойная панель с сотовым клееным заполнителем из фольги АМг2-Н с шестигранной формой ячейки размещенной между верхней и нижней обшивками. При сжатии, сдвиге и кручении происходит разрушение этой панели от местной и общей потери устойчивости сотового заполнителя. - [4].
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении прочности трехслойной панели.
Технический результат достигается тем, что в трехслойной панели состоящей из верхней и нижней обшивок, между которыми расположен сотовый клееный заполнитель, новым является то, что внутри сотового клееного заполнителя имеется дополнительный вспенивающийся заполнитель, повышающий прочность трехслойной панели за счет предотвращения потери устойчивости сотового клееного заполнителя.
В качестве вспенивающегося заполнителя использован пенопласт ПУ-101.
Сущность полезной модели поясняется на Фиг.1, где представлена трехслойная панель с сотовым и вспенивающимся заполнителями.
Здесь: 1 - верхняя обшивка панели из алюминиевого сплава; 2 - сотовый клееный заполнитель из фольги АМг2-Н; 3 - вспенивающийся заполнитель - пенопласт ПУ-101; 4 - нижняя обшивка панели из алюминиевого сплава.
В качестве заполнителя, предотвращающего потерю устойчивости сотового клееного заполнителя, использован вспенивающийся материал - пенопласт ПУ-101, залитый внутрь сотового клееного заполнителя.
ф
в
-в
При сжатии, сдвиге и кручении этой панели вспенивающийся материал 3 предотвращает потерю устойчивости сотового заполнителя 2, тем самым повышая прочность трехслойной панели. Для заполнителя с шириной ячейки а=5,0 мм и толщиной фольги δ=0,04 мм предел прочности на растяжение σ=3,1 МПа, на сжатие σ=3,1 МПа, что объясняется отсутствием потери устойчивости сот при сжатии.